( 463 ) 



lution alcaline de platine, ne runit pas encore la qualit requise, l'paisseur; 

 la premire couche, la couche dpose en premier lieu, est terne, elle adhre; 

 mais les dpts subsquents sont pulvrulents, parce que l'action lectro-chi- 

 mique employe ne runit pas les conditions voulues pour que les molcules 

 de platine s'agrgent avec celles dj dposes. Or, comme la dissolution de 

 platine, en raison de sa nature, est trs-tendue, il faudrait employer un 

 courant d'une trs-faible intensit pour dterminer l'agrgation des mol- 

 cules, car j'ai dmontr anciennement que plus une dissolution mtallique est 

 tendue, moins le courant doit avoir d'intensit, pour que les molcules 

 mtalliques se dposent sur l'lectrode ngatif avec adhrence , ou de ma- 

 nire cristalliser. 



Quand on expose l'air le cuivre platin sortant du bain sans le s- 

 cher, et par consquent encore humect de la dissolution de platine , celui- 

 ci s'altre rapidement, et les lames platines se recouvrent des couleurs 

 bleues et violettes les plus brillantes. 



J'ai fait quelques essais dans le but de savoir jusqu' quel point le cuivre 

 platin s'altrait dans de l'eau renfermant du chlorure de sodium dans des 

 proportions voulues pour former de l'eau de mer, qui, comme on le sait, 

 altre rapidement le cuivre. Au bout de peu de temps, le cuivre platin s'est 

 recouvert d'un trs-lger nuage d'oxychlorure de cuivre annonant une faible 

 raction de l'eau sale sur le cuivre, travers les interstices du platine. Au 

 bout de trois ou quatre jours, les pices ont t retires et prsentaient encore 

 l'clat du platine. 



Le maillechort se platine parfaitement bien et prend mme un assez beau 

 brillant. Le fer ne se recouvre pas de platine sans une prparation pralable. 

 J'ai employ avec avantage le platin sur les mdailles et bas-reliefs en cuivre 

 rouge obtenus par la galvano-plastie, pour leur donner, eu dposant sur 

 leur surlace des couches de peroxyde de plomb de divers degrs d'paisseur, 

 toutes les couleurs do bronze dsirables et produire mme des effets de cou- 

 leur piquants qu'il serait bien difficile d'obtenir par tout autre procd. 

 Ce genre de bronz a l'avantage sur toute autre espce de peinture, qu'elle 

 ne dpose qu'uhe couche d'oxyde excessivement mince, qui ne saurait 

 altrer en rien la finesse des traits des Bgures. 



L'Acadmie pourra apprcier la valeur de mes assertions en jetant 

 les yeux sur les diverses pices, produits de la galvano-plastie, que j'ai 

 l'honneur de lui prsenter. 



Je ferai observer enfin que, puisque le platin de cuivre se revt quand 

 il est humect l'air, des belles couleurs bleues que l'on obtient dans les 



